650 Peters und M a 1 y. 



berichten, daß das Mikroskop einen dritten Bestandtheil der be- 

 sprochenen Krystalle verräth. 



Sowohl die Schliffe in der Ebene (001), als auch die der Haupt- 

 axe und der Brachydiagonale gleichlautenden Plättchen zeigen in- 

 mitten der schwarzen Masse oder im innigsten Gemenge derselben 

 mit jeweilig vom Schnitte getroffenen Staurolithelementen , einzelne 

 unregelmäßig und verschwommen geformte farblose Partien. In 

 Fig. 1 und 2 sind je zwei davon zur Ansicht gebracht. Sie bestehen 

 aus einer Masse, die von Poren der oben genannten Beschaffenheit 

 reichlich durchzogen ist und zwischen gekreuzten Nicols betrachtet, 

 keine Spur von Doppelbrechung zeigt. Im auffallenden Lichte er- 

 scheinen diese Stellen, die man auf den ersten Blick für Lücken, mit 

 Balsam ausgefüllt, halten möchte, als eine weiße, mit beiden anderen 

 Bestandtheilen innig verbundene Masse, die an feine Kalk- oder Kiesel- 

 ausscheidungen in dichten Silicatgesteinen erinnert. Aus ihrem Ver- 

 halten im polarisirten Lichte glaube ich sie für ein o pal artiges 

 Gebilde ansehen zu dürfen, — gewissermaßen für ein Nebenproduct 

 bei Entstehung der schwarzen Substanz aus einem mit der normalen 

 Staurolithsubstanz zusammen krystallisirten und isomorphen Silicat. 



Gleichwohl erweist die chemische Analyse dieses so unreinen 

 Minerals, wie mein Arbeitsgenosse im Folgenden ausführlicher dar- 

 thut, keine ganz ungewöhnliche Zusammensetzung. Es reiht sich den 

 mindest kieselsäurereichen Staurolithen vom St. Gotthardt (ohne 

 nähere Angabe) und Massachusets an (vgl. Rammeisberg in 

 Poggend. Ann. CXIII, Seite 604), übertrifft aber sämmtliche bislang 

 untersuchte Varietäten in seinem Gehalte an Thonerde. Was den von 

 Maly als „Constitutionswasser" gedeuteten Glühverlust betrifft, der 

 den höchsten von Rammeisberg mit 1-27 Procent gefundenen 

 Glühverlust (Goldenstein, 1. c. ßOH) um 0-40 übersteigt, so dürfte 

 in dem opalartigen Gemengtheile und in der starken (mikroskopischen) 

 Porenentwicklung der schwarzen Masse die Ursache dieses höheren 

 Abganges wohl gefunden sein. 



Über die stoffliche Natur der schwarzen Masse darf ich mich 

 um so weniger in Vermuthungen ergehen, als die Analyse im vor- 

 liegenden Falle einen ungewöhnlich geringen Eisengehalt ergab. 

 Der nicht ganz unbeträchtliche Gehalt an Kalkerde kann in Anbe- 

 tracht der oben angedeuteten Lagerungsverhältnisse nicht über- 

 raschen. Ja, man möchte im Hinblick auf die im Innern der Krystalle 



